端を接着剤ではり付け固着させる。接着剤は,繊維の種類によって選択し,繊維を侵さないものとする。規則B(四捨五入法)によって小数点以下1けたに丸める。mN×表示テックス数とする。mN×表示テックス数とする。けん縮数の読み方は,山と谷とを全部数え,2で除して求める。mmとした場合は,これを試験報告書に付記する。mN×表示テックス数の初荷重をかけた場合の長さと,4.41mN×表示テックス数の荷重をかけたときの長さから計算する。mN×表示テックス数とする。上記の荷重では十分にけん縮を伸ばすことができない場合は,レーヨン,キュプラ及びアセテートについては荷重をかけて直ちに,合成繊維については荷重をかけてから30秒後に長さを測定する。規則B(四捨五入法)によって小数点以下1けたに丸める。荷重が不適切な場合は適切な荷重を用い,その旨を試験報告書に付記する。8401の規則B(四捨五入法)によって小数点以下1けたに丸める。mmの円筒に,繊維が円筒の軸と平行になるように巻き付ける。維を採取し,その両端に初荷重を取り付けたものを円筒スライバの中央にかけ,その一端をトーションバランスのフックに接続する。初荷重が不適切な場合は適切な荷重を用い,その旨を試験報告書に付記する。静摩擦係数(μs)の測定には,円筒スライバを停止させ,トーションバランスによって繊維の両端のバランスが失われるときの荷重を求める。8401の規則B(四捨五入法)によって小数点以下3けたに丸める。測定条件が異なる場合はその旨を試験報告書に付記する。mLの脱油液で約1時間浸せきしておく。示した脱油液又はこれと同等の効果のある溶剤を用いる。)で絶乾状態になるまで乾燥する。mLを沈殿管に入れ,試料を少量投入する。度20.0±0.1°Cの恒温槽中に浸せきし,約30分間放置する。調製後,更に30分間恒温槽中に放置し,試料の浮沈平衡状態を確認する。7.2(比重瓶法)によって測定する。4)の目盛ピクノメータを使用する。3)の適量を添加し,メスシリンダー中で混合し,ボーメ比重計を用いて,混合液の比重が測定対象繊維の比重の±0.02の範囲内に入るように調製したものとする。規定するものを用いる。示す装置を用い,あらかじめ調製した低密度液を試薬瓶Aに,高密度液を試薬瓶Bに入れ,両液を同じ高さにしてサイホンで連結する。mL/min以下の速度で,その器壁に伝わらせながら注ぎ入れる。この操作によって試薬瓶中の液の高さが低下するので,試薬瓶Aの中の液が順次試薬瓶Bに流入するようになり,次いでガラス製円筒に注ぎ入れられ,ガラス製円筒内の液は連続的な密度こうばいを示すことになる。液を注ぎ終わったガラス製円筒は,静かに恒温水槽に入れる。度こうばい管とし,恒温水槽中で20.0±0.1°Cの温度に保持する。g/cm3につき1個以上を用いる。24時間経過してから密度こうばい管中の標準フロートの密度と密度こうばい管の目盛との補正曲線を作る。mLの低密度液に入れ脱泡処理した後ピンセットで取り出し,密度こうばい管中に静かに入れる。000回/分の回転数で2分∼3分間処理して脱泡する。mmまで密度こうばい管の目盛から読み取る。規則B(四捨五入法)によって小数点以下3けたに丸める。4)とを用いて,次の式によって求めた比率で混合し調製する。密度こうばい管内の最上層液の密度と最下層液の密度(重液の密度に同じ。5)に相当するように調製する。ρ2:低密度液の比重d1:重液の比重d2:軽液の比重V0:高密度液又は低密度液の調製容量(mL)で,次によって求める。9701に規定するものを用いる。試験条件(つかみ間隔,処理条件)も試験報告書に付記する。